^8 Introduction à thijloirt 



par le feu , mais en les rapprochant eïïe 

 ehaiTe. les matières étrangères , & le purifie 

 en le confondant. Le déchet du fer en gueufe 

 eii ordinairement d'un tiers, dont la plus 

 grande partie fe brûle , & le reite couie en 

 fufion & forme ce qu'on appelle Us crajfes 

 du fer ; ces craiTes font plus pefantes que le 

 mâchefer du bois , & contiennent encore 

 une allez grande quantité de fer , qui eit à 

 la vérité très impur & très aigre , mais 

 dont on. peut néanmoins tirer parti en mê- 

 lant ces craiTes broyées & en petite quan- 

 tité avec la mine que Ton jette au fourneau ; 

 j'ai l'expérience qu'en mêlant un fixième de 

 ces craiTes avec cinq fixièmes de mine épu- 

 rée par mes cribles , la fonte ne change pas 

 fenfiblement de qualité ; mais û l'on en met 

 davantage , elle devient plus caiTante , fans 

 néanmoins changer de couleur ni de grain. 

 Mais fi les mines font moins épurées , ces 

 craiTes gâtent abfoiument la fonte , parce 

 qu'étant déjà très aigre & très caftante par 

 elle-même, elle le devient encore plus par 

 cette addition de mauvaife matière ; en forte 

 que cette pratique qui peut devenir utile 

 entre les mains d'un habile maître de l'art , 

 produira dans d'autres mains de û mauvais 

 effets, qu'on ne pourra fe fervir ni des fers 

 ni des fontes qui en proviendront. 



Il y a néanmoins des moyens, je ne dis 

 pas de changer, mais de corriger un peu la 

 mauvaife qualité de la fonte, & d'adoucir 

 à la chaufferie l'aigreur du fer qui en pro- 

 vient. Le premier de ces moyens eft de di- 

 minuer la force du Y^nt 3 foir en changeant 



